ＹＰＯＣJPMS 30：2016
目 次ページ

ＣＯＰＹ

1 適用範囲···············································································1
2 引用規格···············································································1
3 用語及び定義·······································································2
4 品質··············································································25 見本品············································································26 試 験 方 法 ·· · · · · · · ··· · · · · · · · · · ·· · · · · · ·· ·· · · · · · · · · · ·· · · · · · ·· ·· · · · · · · · · · ·· · · · · · ·· 2
6.1 サンプリング·········································································26.2 試験用試料の検分及び調製····························································26.3 試験の一般条件······································································26.4 容器の中の状態······································································36.5 低温安定性·········································································36.6 半硬化乾燥性·······································································36.7 塗装作業性·········································································36.8 塗膜の外観·········································································36.9 ポットライフ·······································································46.10 たるみ性··········································································46.11 上塗り適合性·····································································66.12 耐おもり落下性································································· 66.13 付着性···········································································66.14 耐熱性·········································································66.15 サイクル腐食性····································································66.16 屋外暴露耐候性··································································77 検査··················································································7
8 表示··················································································7
附属書 A（規定）フィルムアプリケータ塗装·············································8
附属書 B（規定）屋外暴露耐候性·····················································9
附属書 C（参考）鋼構造物用水性さび止めペイントの試験手順····························10
解 説····················································································11

1JPMS 30:2016

一般社団法人 日本塗料工業会規格

JPMS 30：2016

鋼構造物用水性さび止めペイント
Heavy-duty water-bonewater-borne anticorrosive paints for metal structures1

適用範囲
この規格は，橋りょう（梁），タンク（内面を除く），プラントなどの屋内外大気部に置かれる鋼構造物，及び鉄，鋼等の建築などの金属部分の塗装に用いる構造物用水性さび止めペイントについて規定する。ただし，この規格の塗料は，水を主要な揮発成分とし，発ガン性のおそれのあるタール成分、鉛やクロムなどの有害な重金属を使用しないものとする。
2

ＣＯＰＹ

引用規格
次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。
JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材
JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯
JIS K 0557 用水・排水の試験に用いる水JIS K 5500 塗料用語
JIS K 5600-1-1 塗料一般試験方法－第 1 部：通則－第 1 節：試験一般（条件及び方法）
JIS K 5600-1-2 塗料一般試験方法－第 1 部：通則－第 2 節：サンプリング
JIS K 5600-1-3 塗料一般試験方法－第 1 部：通則－第 3 節：試験用試料の検分及び調製
JIS K 5600-1-4 塗料一般試験方法－第 1 部：通則－第 4 節：試験用標準試験板
JIS K 5600-1-6 塗料一般試験方法－第 1 部：通則－第 6 節：養生並びに試験の温度及び湿度
JIS K 5600-1-7 塗料一般試験方法－第 1 部：通則－第 7 節：膜厚JIS K 5600-1-8 塗料一般試験方法－第 1 部：通則－第 8 節：見本品
JIS K 5600-2-2 塗料一般試験方法－第 2 部：塗料の性状・安定性－第 2 節：粘度
JIS K 5600-2-6 塗料一般試験方法－第 2 部：塗料の性状・安定性－第 6 節：ポットライフ
JIS K 5600-2-7 塗料一般試験方法－第 2 部：塗料の性状・安定性－第７ 節：低温安定性
JIS K 5600-4-3 塗料一般試験方法－第 4 部：塗膜の視覚特性－第 3 節：色の目視比較
JIS K 5600-5-3 塗料一般試験方法－第 5 部：塗膜の機械的性質－第 3 節：耐おもり落下性
JIS K 5600-5-6 塗料一般試験方法－第 5 部：塗膜の機械的性質－第 6 節：付着性（クロスカット法）
JIS K 5600-6-1 塗料一般試験方法－第 6 部：塗膜の化学的性質－第 1 節：耐液体性（一般的方法）
JIS K 5600-7-6 塗料一般試験方法－第 7 部：塗膜の長期耐久性－第 6 節：屋外暴露耐候性
JIS K 5600-7-7 塗料一般試験方法－第 7 部：塗膜の長期耐久性－第 7 節：促進耐候性及び促進耐光性（キセノンランプ法）
JIS K 5600-7-9 塗料一般試験方法－第 7 部：塗膜の長期耐久性－第 9 節：サイクル腐食試験方法－塩水噴霧／乾燥／湿潤
JIS K 5601-1-2 塗料成分試験方法－第 1 部：通則－第 2 節：加熱残分
JIS R 3202 フロート板ガラス及び磨き板ガラス
JIS R 6253 耐水研磨紙
JIS Z 0313 素地調整用ブラスト処理面の試験及び評価方法
JPMS 31
鋼構造物用水性耐候性塗料
3

用語及び定義この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS K 5500 による。

2JPMS 30：2016
4

品質
品質は，箇条 6 によって試験したとき，表 1 に適合しなければならない。
表 1－品質項目

品質試験項目番号

容器の中の状態

かき混ぜたとき，堅い塊がなくて一様になる。

6.4

低温安定性（-5℃）

変質しない。

6.5

半硬化乾燥性

半硬化乾燥している。

6.6

塗装作業性支障がない。

6.7

正常である。

6.8

規定時間後，使用できる。

6.9

たるみ性

たるみがない。

6.10

上塗り適合性支障がない。

6.11

塗膜の外観
ポットライフa)6.12

耐おもり落下性（デュポン式） 割れ及び剝がれがない。
ｂ)

分類 1 又は分類 0 。

6.13

耐熱性

外観が正常である。
試験後の付着性試験で分類 2，分類 1 又は分類 0 ｂ)。

6.14

サイクル腐食性

さび，膨れ，割れ及び剝がれがない。

6.15

屋外暴露耐候性

さび，膨れ，割れ及び剝がれがない。

6.16

注a)

試験項目
塗膜の外観
ポットライフ
屋外暴露耐候性6Ｏ

見本品
見本品は，JIS K 5600-1-8 に規定する見本品の区分によって，表 2 とする。
表 2－見本品の区分
観察項目

つぶ・しわ・むら・割れ・穴及び剝がれ

Ｃ

51 液形は適用除外とする。
JIS K 5600-5-6 の表 1 試験結果の分類による。

Ｐｂ)

Ｙ

付着性見本品の区分
形態設定方式

品質水準

塗膜見本

社内見本品

限度見本品

塗料見本

社内見本品

限度見本品

流れ・穴・しわ・割れ及び剝がれ
さび・膨れ・割れ及び剝がれ

試験方法
この規格の試験方法と JIS K 5600 規格群(塗料一般試験方法)の試験方法と異なる場合は，この規格の規定を優先する。
6.1
サンプリングサンプリングは，JIS K 5600-1-2 による。
6.2
試験用試料の検分及び調製
試験用試料の検分及び調製は，JIS K 5600-1-3 による。
6.3
試験の一般条件試験の一般条件は，次による。
a)
試験の場所 試験の場所は，次による。
1)
養生及び試験を行う場所は，他に規定がない場合は JIS K 5600-1-6 の 4.1（標準条件）に規定する条
件［温度 23±2℃，相対湿度(50±5)％］で，直射日光を受けず，養生及び試験に影響を与えるガス，蒸気，ほこりなどがなく，通風の少ない室内とする。（以下，標準状態とする。）
2)
観察のときの光源は，JIS K 5600-4-3 の 5.2（自然昼光照明）の拡散昼光による。ただし，JIS K 5600-4-3の 5.3（色観察ブースの人工照明）に規定する色観察ブースを用いてもよい。

11
JPMS 30：2016

JPMS 30：2016
鋼構造物用水性さび止めペイント
解 説
この解説は，本体及び附属書に規定・記載した事柄，並びにこれらに関連した事柄を説明するもので，規定の一部ではない。
この解説は，一般社団法人日本塗料工業会が編集・発行するものであり，この解説に関する問合せは，一般社団法人日本塗料工業会へお願いします。
1

制定の趣旨
我が国では高度経済成長期を通じて自動車，電子機器などの産業において目まぐるしい技術革新を続けてきているが，一方でそれによる地球環境への影響に配慮する声も高まっている。
塗料，インク，接着剤等には揮発性有機化合物（Volatile Organic Compound 略して VOC）が含Ｙまれており，大気汚染物質の一つである光化学オキシダントの発生原因とされている。特に塗料・塗装業界に対する VOC 排出量削減の声は高い。橋梁やブラント設備，鉄塔等の鋼構造物塗装においても，VOC 排出量の削減が求められており，官公庁や民間企業等で様々な取り組みＰが行われている。

独立行政法人土木研究所（現国立研究開発法人土木研究所）と塗料製造会社 6 社は鋼構造物塗装の VOC 削減に関する共同研究を平成 18 年から平成 23 年まで行い[1]，平成 26 年発行の鋼Ｏ

道路橋防食便覧には環境に優しい塗装系として水性エポキシ樹脂塗料下塗等を適用した塗装仕様例が記載されている[2]。また，公益財団法人鉄道総合技術研究所から平成 25 年に発行された
鋼構造物塗装設計施工指針には中塗・上塗に水系塗料を適用した塗装系 ECO が記載されている。そのほかに，東京都環境局からは橋梁，水門を対象とした低 VOC 塗装仕様・超低 VOC 塗

Ｃ[3]装仕様を記載した VOC 対策ガイドが発刊されている[4]。しかしながら，鋼構造物用の水性塗料の規格の業界標準となる JPMS，JIS 規格は定められてなく，故に鋼構造物塗装における水性化はあまり進んでいないのが現状である。環境保全につながる水性塗料の適用・採用を促すために，本規格の制定を行った。
2制定の経緯さび止めを目的とした水性塗料の JIS 規格としては，JIS K 5621:2008（一般用さび止めペイント）の 4 種，及び JIS K 5674:2008（鉛・クロムフリーさび止めペイント）の 2 種に制定されているが，鉄鋼製品，鋼構造物のさび止めを目的とした，いわゆる軽防食用途である。海浜部の鋼構造物に適用する重防食塗装を対象とすると，JIS K 5551:2008（構造物用さび止めペイント）の反応硬化形変性エポキシ樹脂系の C 種 1 号相当の規格が基本となる。鋼構造物塗装設計施工指針に記載の水系エポキシ樹脂塗料の品質内容も参考にし，鋼構造物用水性さび止めペイントの規格を JPMS にて新たに制定した。
3

審議中に問題となった事項
JIS K 5551（構造物用さび止めペイント）は規格制定の経緯から考察すれば，基本的には溶剤形塗料の品質で規格設定されており，水性塗料の特性を考慮したものではない。今回規格を